510 



SUR LES ALLIAGES D ARGENT ET DE PLATINE 



En pi-ésence de résultats semblables, la perte obtenue étant dans 

 presque tous les cas supérieure à la quantité de platine intro- 

 duite dans l'alliage, j'ai cherché une autre méthode qui m'a 

 donné des résultats irréprochables. Pour faire les alliages d'ar- 

 gent et de platine j'introduis les deux métaux pesés dans des 

 petits creusets de porcelaine de Bayeux et je fonds au four 

 Hempel sous une couverture de chlorure de sodium. La tempé- 

 rature de fusion est maintenue pendant 20 minutes à peu près 

 et après refroidissement le creuset est mis dans l'eau qui dis- 

 sout le sel, et qui permet d'isoler le bouton métallique formé 

 par l'alliage. L'analyse de la solution de chlorure de sodium 

 montrait qu'elle ne renfermait pas trace d'argent, si le chlo- 

 rure de sodium employé avait été préalablement fondu. 



J'ai également employé le borax comme couverture, mais 

 avec des résultats moins bons, car dans chaque opération le 

 creuset était percé par l'action du borax. Les boutons métalli- 

 ques des alliages obtenus étaient en général d'un poids égal à 

 celui de la somme des deux métaux et quelquefois très légère- 

 ment inférieurs, mais ceci était sans inconvénient, car dans ce 

 cas la différence observée était exclusivement attribuable à une 

 faible volatilisation de l'argent. Les chiffres suivants peuvent 

 servir à le démontrer. 



Poids total 

 des 2 métaux 



Poids total 

 des 2 boutons 



Poids total 

 des 2 métaux 



Poids total 

 dos 2 boutons 



1,0456 

 2,0598 

 1,2624 

 1,2078 



1,0410 

 2,0564 

 1,2576 

 1,2060 



1,1234 

 0,7330 

 1,4808 



1,1200 

 0,7806 

 1,4780 



Au cours de ces opérations, j'ai eu l'occasion de vérifier la 

 faible solubilité du platine dans l'argent fondu et la difficulté 

 qu'il y a d'obtenir des alliages à titre élevé en platine. Ainsi, 

 dans la plupart de mes expériences, les alliages que j'obtenais 

 renfermaient entre 5 7o et 0,2 7^ de platine et dans ces condi- 

 tions tout le platine introduit à l'état de mousse avec l'argent 

 était dissout et il n'en restait plus. J'ai essayé d'obtenir des 

 alliages plus riches, et dans ce but, j'ai fondu ensemble 2,9 



